Zur Ausmittelung der quantitativen Verhältnisee wurden 2.4,,, 

 Grammen Kohle mit Salpetersäure und chlorsaureru Kali oxydirt 

 und gaben mit 8alpetersai,irem Baryt und zwar die Kohle von : 



Vulkdn an shwefeleaurgm Baryt O-ogg = '/, % Schwefel 

 Michelsbtrg «• - Ü.,jg = 1 v »> 



Hülbak . V Ü.„, =: 1%.. 



Mit Berücksichtigung dieses Schwefel- und des in Nr. 8 

 ausgewiesenen Aschengehaltes eignen sich die Kohlen von Miehels- 

 berg und Holbak durchaus nicht, die von Vulkiin «her nur bp- 

 diagungsweise zum Hochofen ♦ Betrieb. 



5) E I e IM e n t a r > A u n 1 y s e : 



a) Zur Nachweisung des Kohlen- und Wasse rs t offge h s 1- 

 tes wurden O.j,, Gramme mit chromsaurem Bleioxyd im Mar- 

 chand - Erdmann'echeu Apparat behandelt und 0? lieferte nn 

 Kohlensäure die Kohle von: 



Volkän 1.i,6 = Eigebniss an Kohlenstoff 73 % 



Michelsbcrg l.,os = " " " 6^ >• 



Holbak l.„, = - - - 7:1 - 



Femer resultirten an Wasser die Kohle ■ "ii : 



Vulkan O.,,, Gramme =; 3 % Wasserstoff 



Michelsberg O.,,, »• := 3 - 

 Holbak 0.,,6 " = 4 » 



b) Zur Bestimmung des Stiks toffge hal tes wurden 2.oss 

 Gramme der Kohle mit Natronkalk geglühet und mit Pla- 

 tin-Chlorid behandelt. Aus der Menge des dnbei erhaltenen 

 Platin-Salmiakes berechnen sich an Stikstoff von der : 



Vulkäner Kohle ly',© % 



Michelsbergerv ^*%oo " 



Holbaker - !'/,„ ^ 



c) Die nach der Summirung der benannten Eleraentaredukte 

 nnd des Aschengehaltes gefundene Minus - Differenz ergab an 

 Sauerstoff: 



In der Vulkäner Kohle 8%o % 

 » » Michelsberger «' ^Yio " 

 » • Holbaker " 5%o " 



